SÉANCE DU 26 JANVIER I9i4- 2^J^^ 



La conséquence de cette dernière loi est que, dans l'industrie aussi bien 

 que dans les expériences de laboratoire, on a tendance à exagérer les tem- 

 pératures de recuit, sans doute pour en diminuer la durée. Dans ce qui va 

 suivre, nous avons, au contraire, cherché à déterminer les températures 

 minima où commence le recuit. 



Celles-ci varient avec l'écrouissage initial du métal. ?Sous avons recuit 

 complètement des lames d'argent pur, puis nous les avons soumises à des 

 passes, au laminoir, variables pour chacune d'elles, de façon à leur commu- 

 niquer des écrouissages différents, puis nous les avons chauffées à tempéra- 

 tures déterminées pendant 4 heures en notant leurs variations de dureté. 



Température IJurelés ii la Ijille. 

 en degrés C. ^»» _^^ --^--- 



i5 77 '5 65,5 07,7 00 48 4')-^ 28,4 



78 77 1 5 05,5 07,7 5o 4^ 4')-^ 28,4 



100 lk,l 65,5 07,7 5o 48 4'i5 28,4 



III 60,5 00,5 37,7 5o 48 4 ',5 28,4 



187 49î8 55,5 53, .'j 5o |8 4i)5 28,4 



142 37,6 53,3 49,0 48 48 4i,5 9.3,4 



i58 36 5o,5 49,6 46 VG 4i,5 28,4 



210 35,3 46,1 43 43 44,5 40,2 28,4 



222 27 36,4 40i2 |0,2 |1.6 37,6 )) 



On voit par ce Tableau que les températures de début du recuit sont 

 beaucoup plus basses qu'on ne pourrait le supposer, puisque l'argent le plus 

 écroiii est déjà modifié à la température de 100° maintenue pendant 4 heures; 

 de plus, la température du début varie considérablement avec l'écrouissage 

 initial; dans l'expérience ci-dessus, elle a varié de 100° à 210°. 



Le métal le plus écroui présente une particularité spéciale : non seule- 

 ment il commence à se recuire à la température la plus basse, mais son 

 recuit s'accélère au jioint que, à égalité de température, sa dureté est infé- 

 rieure à celle des métaux précédemment moins écrouis que lui. 



Li' zinc et l'aluminium ont présenté des phénomènes analogues. 



Nous nous sommes alors demandé si la durée de 4 heures que nous 

 avions adoptée pour déterminer la limite inférieure du recuit était suffi- 

 sante et si une chauffe plus longue ne pourrait pas encore l'abaisser. 



Nos expériences ont porté sur le zinc et l'argent. Des lames de ces mé- 

 taux, fortement écrouies, étaient chauffées à température invariable 

 pendant des temps croissants; à chaque l'ois, on mesurait les duretés de ces 

 lames. Voici les résultats obtenus avec le zinc : 



